I2 J. H. L. VOGT. 
Anders verhält es sich mit # gr. ZnS, bezw. MnS in roo gr. FeS; 
deswegen sind diese Systeme nicht mitgenommen. 1 
Die erhaltenen Resultate beleuchte ich graphisch? durch Fig. 3, wo 
jede einzelne Beobachtung eingezeichnet ist. Die Abszisse stellt # gr. 
(somit nicht Molekulargewicht) 5 auf 100 gr. a dar; die Ordinate repräsen- 
tiert die Schmelzpunkt-Erniedrigung. 
Wo genügend viele Beobachtungen bei wenig 5 zu 100 gr. a vor- 
liegen, ergibt sich, daß die Kurven bis etwa Io, 15 oder 20 gr. 5 zu 
100 gr. a als beinahe gerade Linien, mit Ausgangspunkt in Origo, ver- 
laufen. Die Schmelzkurven in der Nähe von Origo berechtigen somit zu 
einer ganz guten Berechnung der molekulären Schmelzpunkt-Erniedrigung 
in verdünnten Lósungen. 
Die Molekulargewichte sind : 
Bess c o 12088 
LAS 2) ME LOTS 
ES yes = 250-3 
PS =: sa nae 2390 
ÅSE va 1. 24750 
Zur Kritik der Ergebnisse dient: 
I. Dieselben Gewichtsmengen PbS und AgsS, die alle beide annähernd gleich hohe 
Molekulargewichte haben, bewirken in 100 gr. FeS annähernd dieselbe Schmelz- 
punkt-Erniedrigung. 
2. Dieselben Gewichtsmengen AgoS, Cu2S und ZnS bewirken in roo gr. PbS eine 
in umgekehrter Relation zu den Molekulargewichten (247.9, 159.3 und 97.5) 
jedenfalls in den großen Zügen proportional steigende Schmelzpunkt-Erniedrigung, 
— wie es die Theorie verlangt. 
3.  Dasselbe gilt auch íür die gleichen Gewichtsmengen PbS, (ZnS) und FeS in 
100 gr. AgoS. 
4. Die von denselben Grammengen (oder Molekulargewichten) PbS und AgoS be- 
wirkte Schmelzpunkt-Erniedrigung in 100 gr. FeS ist geringer als diejenige von 
denselben Mengen in soo gr. der anderen Sulfide bewirkte Erniedrigung. Dies 
dürfte darauf beruhen, daß die latente Schmelzwärme von FeS größer — und 
folglich die Molekulardepression von FeS kleiner — wie von AgaS, PbS und 
CuaS ist. 
Diese Kritik besagt, daß die Kurven jedenfalls in den großen Zügen 
ziemlich zuverlässig sind; die unvermeidlichen Beobachtungsfehler sind von 
untergeordneter Bedeutung. 
! Wegen der Bildung von Zwischenstufe-Verbindungen sind die Systeme FeS : Cu2S und 
PbS : Sb2S3 aufer Betracht gesetzt. — Wegen vielleicht etwas fraglicher Bestim- 
mungen bei wenig FeS zu viel PbS ist das Glied » gr. FeS zu 100 gr. PbS 
vernachlässigt; dagegen dürfte das andere Endglied, » gr. PbS zu 100 gr. Fes 
benutzt werden. 
to 
Wegen der spärlichen Beobachtungen auf dem ganz kurzen Kurvenzweig (bis zum 
Eutektikum) von # gr. ZnS zu 100 gr. PbS ist diese Kurve nur punktiert aufge- 
zogen, 
